## PERANCANGAN BETON KEKUATAN K-250
DENGAN BAHAN PASIR CIDADAP KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT
Rijal Fahmi 1 , Abing D.S 2 , Yadi Gunawan 3
Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@sttgarut.ac.id
1 rijalfahmi57@yahoo.co.id 2 Binkz_ds@yahoo.com
3 acuy_gunawan@yahoo.co.id
Abstrak – Beton  suatu  kata  yang  tak  asing  lagi  bagi  sesorang  yang  bergelut  di  dunia  konstruksi, yang  mana  disetiap  perkerjaan  pembangunan  kostruksi  tidak  terlepas  apa  yang  dimanakan  beton. Bahan-bahan  untuk  pembutan  beton  diantaranya  adalah  agregat  halus  atau  di  masyarakat  umum disebut  pasir,  Di  Kabupaten  Garut  banyak  terdapat  bahan-bahan  dasar  yang  dapat  dipergunakan untuk pembutan beton, dalam hal ini di daerah Cidadap Kecamatan Karangpawitan banyak terdapat pasir. Untuk mengetahui apakah pasir tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan konstruksi  tentunya harus  melalui  suatu  pengujian  laboratorium.  Hasil  dari  laboratorium  sangat  menentukan  bisa tidaknya  bahan  tersebut  digunakan  untuk  setiap  perkerjaan  konstruksi  dengan  mengacu  pada Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Uji  Laboratorium  Pasir  Cidadap  yang  digunakan  berasal  dari selokan–selokan  yang    berasal  dari  daerah  sekitar  yang  mana  dari  hasil  pengujian  laboratorium tersebut  diantaranya  Modulus  Kehalusan  dari  saringan  No.4  sampai  dengan  No.200  adalah  2,87, Modulus Kehalusan dari saringan No. ¾‟ sampai dengan No.4 adalah 7,57 dan kadar lumpur pasir sangat  sedik,  dengan  hasil  pengujian  tersebut  dilanjutkan  pada  perancangan  kekuatan  beton  yang akan dikehendaki. Dalam hal ini perancangan beton kekuatan yang dinginkan adalah K-250, proses Mix Desain Beton untuk volume 1m 3 dengan berat total adalah 2330 kg didapatkan untuk Air 180 liter,  semen  327,3  kg,  agregat  halus  875  kg,  dan  agregat  kasar  947,7.  Alhamdulilah  hasil  dari  uji tekan yang dilakuakan ternyata memenuhi kekuatan yang dikehendaki yakni K-250.
Kata Kunci – beton, semen, agregat, pengujian saringan, kadar air, kuat tekan beton.

## I. PENDAHULUAN
Struktur  bangunan  pada  saat  ini  tidak  terlepas  dari  apa  yang  dinamakan  beton,  perkerjaan beton  sangat  mudah  dijumpai  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan  konstruksi  yang  mana  beton digunkan untuk setiap proyek pembangunan  diantaranya  konstruksi Jalan, Jembatan, Perumahan, Bangunan  Gedung,  Bendungan  dan  Saluran  Irigasi.  Beton  saat  ini  banyak  digunakan  dalam  suatu kegiatan  proyek  konstruksi  yang  mana  beton  lebih  mudah  dibentuk  dalam  pengerjaannya,  bahan- bahan  mudah  didapat,  mudah  perawatannya  dan  tentunya  harga  lebih  murah  dari  pada  konstruksi baja.
Perkembangan teknologi semakin maju dan semakin pesat terutama dalam hal perancangan beton  mengakibatkan  perancangan  beton  dicari  dalam  mutu  dan  kualitas.  Setiap  perkerjaan  beton tentunya  ada  persedur  yang  harus  dilaksanakan  baik  dari  segi  kekuatan  maupun  untuk  perkerjaan beton  yang  akan  dipakai  dalam  suatu  suatu  proyek  pembangunan.  Di  derah  Kabupaten  Garut
banyak  terdapat  sumber  dasar  untuk  penbutan  beton  yang  belum  tergali,  salah  satunya  di  daerah Ciidadap  Kecamatan  Karangpawitan  terdapat  banyak  pasir  yang  belum  diketahui  apakah  pasir tersebut  dapat  digunakan  dalam  setiap  pembangunan  konstruksi  tentunya  harus  ada  pengujian terlebih dahulu di laboratorium. Bahan yang diambil sebagi sampel di bawa dari selokan-selokan di daerah  sekitar  Cidadap  hal  ini  direncana  kekuatan  beton  yang  diinginkan  adalah  beton  K-250. Pengujian bahan meliputi pengujian agregat halus dan agregat kasar, yang mana pengujian tersebut meliputi pengujian analisa saringan, pengujian berat jenis, dan pengujian kadar air yang dilakukan di Laboratorium Sekolah Tinggi Teknologi Garut (STTG), sedangkan untuk uji tekan beton 3 dan 7 hari dilakukan di Laboratorium Pengujian Lahan dan Bahan Dinas Bina Marga Kab. Garut di jalan raya Samarang No. 117 Garut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Beton
Beton adalah campuran semen portland atau hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan  air,  dengan  atau  tampa  bahan  tambahan  yang  membentuk  masa  padat.  Adapun  jenis  beton tediri  dari  beton  bertulang,  beton  normal,  beton  polos,  beton  pracetak,  beton  prategang,  dan beton ringan.
B. Bahan
1. Semen
a. Semen harus memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:
2. SNI 15-2049-1994, semen potland.
3. “  spesifikasi  semen  blended  hidrolis  “  (ASTM  C  595),  kecuali  tipe  S  dan  SA  yang  tidak diperuntukan sebagai unsure pengikat utama struktur beton.
4. “ spesifikasi semen hidrolis ekspansif “ (ASTM C 845).
b. Semen  yang digunakan pada perkerjaan konstruksi  harus sesuai dengan  semen  yang digunakan pada perancangan proporsi campuran.
2. Agregat
a. Agregat harus memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:
1. „ spesifikasi agregat untuk beton „(ASTM C 33).
2. SNI 03-2461-1991, spesifikasi agregat ringan untuk beton struktrur.
b. Ukuran maksimum nominal agregat kasar harus tidak melebihi:
1. 1 / 5 jarak terkecil antara sisi cetakan, ataupun 2. 1 / 3 ketebalan palat lantai, ataupun
3. ¾ jarak bersih minimum antara tulangan-tulangan atau kawat-kawat,  bundel  tulangan, atau tendon-tendon prategang atau selongsong-selongsong.
3. Air
a. Air  yang  digunakan  pada  campuran  beton  harus  bersih  dan  bebas  dari  bahan-bahan  merusak yang  mengandung  oli,  asam,  alkali,  garam,  bahan  organic,  atau  bahan-bahan  lainnya  yang merugikan terhadap beton atau tulangan.
b. Air pecampur yang digunakan pada beton prategang atau pada beton yang didalamnya tertanam logam alumunium, termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat, tidak boleh mengandung ion kolrida dalam jumlah yang membahyakan.
c. Air  yang  tidak  dapat  diminum  tidak  boleh  digunakan  pada  beton,  kecuali  ketentuan  berikut terpenuhi:
1. Pemilihan proporsi campuran beton harus didasarkan pada campuran beton  yang menggunakan air sumber yang sama.
2. Hasil pengujian pada umur 7 dan 28 hari pada kubus uji mortar yang dibuat dari adukan dengan air yang tidak dapat diminim harus mempunyai kekuatan sekurang-kurangnya sama dengan 90% dari kekuatan benda uji yang dibuat dengan air yang dapat diminum. Perbandingan uji kekuatan tersebut harus dilakukan pada adukan serupa, terkecil pada air pecampur, yang dibuat dan diuji
sesuai  dengan”  metode  uji  kuat  tekan  untuk  mortar  semen  hidrolis  (  menggunakan  spesimen kubus dengan ukuran 50 mm)‟ (ASTM C 109).

## III. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  mengadakan  study  literatur. Selanjutnya dalam upaya penyelesaian  penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian di Laboratorium guna meneliti, mempelajari dan menganalisa.
Kajian Pustaka Pengadaan Bahan Semen Agregat kasar Lolos saringan 3/8 Inch Pemeriksaan kualitas Bahan Memenuhi syarat Pembuatan Contoh Uji beton :
a) Semen Ex. Tiga Roda 14,1% b) Air 7,7 % c) Agregat halus 37,5%
d) Agregat kasar 40,7%
Perawatan contoh beton dalam air
Pengujian Kekuatan  3 dan 7 hari Analisa data Hasil
Gambar 1.  Diagram Alir Penelitian.
Agregat halus Air
Lolos saringan No.4

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Concrete  Mix  Design adalah  proses  menentukan  komposisi  campuran  adukan  beton berdasarkan data-data dari bahan dasar untuk beton. Kadar agregat kasar, agregat halus, semen dan air ditentukan terlebih dahulu untuk perancangan campuran mutu beton K-250.
Tabel 4.1 Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus dilaksanakan sesuai dengan metode Uji SNI-03-1968-1990
Saringan Jumlah ( gram ) Jumlah tertahan (%) Sepesifikasi Tertahan Berat Tertahan Tertahan Lewat No.4 48 48 4,8 95,2 No.8 81 129 12,9 87,1 No.16 139 268 26,8 73,2 No.30 290 558 55,8 44,2 No.50 339 897 89,7 10,3 No.100 81 978 97,8 2,4 No.200 18 996 99,6 0,4 Pan 4 1000 100 0 Modulus Kehalusan : 2,87
Tabel 4.2 Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar dilaksanakan sesuai dengan metode Uji SNI-03-1968-1990
Saringan Jumlah ( gram ) Jumlah tertahan (%) Sepesifikasi Tertahan Berat Tertahan Tertahan Lewat No.3/4‟ 2916 2916 58,32 41,68 No.1/2‟ 1767 4683 93,66 61,43 No.3/8‟ 267 4950 99 1 No.4 50 5000 100 0 Pan 0
Modulus Kehalusan : 7,57
Tabel 4.3 Pengujian Bahan Lolos Saringan No. 200 dan Kotoran Organik Pengujian dilaksanakan sesuai dengan metode Ui SNI-03-28616-1992
% BAHAN YANG LOLOS SARINGAN NO. 200

## A. BERAT KERING SEBELUM DIUJI                                                =      500  gram
B. BERAT  KERING TERTAHAN SARINGAN No.200                     =    489    gram
C. PERSENTASE BAHAN YANG LEWAT SARINGAN                     =   2,2  % NO.200 ( A-B )/A x 100%

## KOTORAN ORGANIK
( sesuai dengan nomor warna pada pelat standar warna kotoran organic )
Tabel 4.4 Pengujian Kadar Air Agregat Halus
PENGUJIAN SATUAN I NOTASI BERAT CONTOH AWAL GRAM 500 BC BERAT CONTOH KERING GRAM 477 BK PERHITUNGAN RUMUS I KADAR AIR (%) (BC-BK)/BK x 100% 4,6 Tabel 4.5 Pengujian Berat Jenis dan Peresapan Agregat Kasar Pengujian dilaksanakan sesuai dengan metode Ui SNI-03-1969-1990
Pengujian Satuan I II III Notasi Berat contoh JKP Gram 3000 Bj Berat contoh didalam air Gram 1876 Ba Berat contoh kering Gram 2907 Bk Perhitungan Satuan I II III Rata-rata Berat Jenis Kering Bk/(Bj - Ba) 2,58 Berat Jenis JKP Bj/(Bj - Ba) 2,67 Berat Jenis Semu Bk/(Bk - Ba) 3,78 Peresapan (%) (Bj - Ba)/ Bk x 100 %  3,19
1 1 2 3 3 4 4 5 5 2
Tabel.4.5 Perancangan Adukan Beton No Uraian Nilai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. Kuat tekan karekteristik Kekuatan rata-rata yang hendak dicapai Jenis semen Jenis agregat kasar Jenis agregat halus Faktor air semen Factor air semen maksimum FAS yang dipakai Slump Ukuran agregat maksimum
Kebutuhan air
Kebutuhan semen Kebutuhan semen minimum Kebutuhan semen yang dipakai Bj beton Kebutuhan agregat Kebutuhan agregat halus (48%) Kebutuhan agregat kasar (50%) K-225 K-250 Tipe I Alami Alami 0,55 0,60 0,55 7,5-15 cm 1” 180 ltr 327,3 kg 275 kg 327,3 kg 2330 t/m3 1822,7 kg 875 kg 947,7 kg
Penelitian  beton  dilakukan  beberapa  pengujian  untuk  mengetahui  karakteristik  dan  batasan- batasan yang harus dicapai suatu varian beton untuk memenuhi kriteria K-250. Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan menguji benda uji beton di Dinas Bina Marga Bidang Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan Seksi Laboratorium Pengujian Lahan dan Bahan.

## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS BINA MARGA

## BIDANG PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN JALAN
SEKSI LABORATORIUM PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN Jalan Raya Samarang No. 117. Telp. (0262) 233730 Garut

## PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON
PB. 01.03-76
MUTU BETON : K.250 NO. BENDA UJI
TANDA- TANDA
KUBUS UMUR SLUMP
BERAT BERAT LUAS TEKANAN MAKSIMUM
KEKUATAN ISI BIDANG
TEKANAN UKURAN CM DIBUAT DIUJI TGL HARI CM
GRAM (DENSITY) CM2 KN KG Kg/Cm 2 Estimate TGL 28 hari
1 15X15X15 BETON STRUKTUR 12/13/2011 16/12/2011 3 7.0 7845 2.32 225 220 22440 99.73 249.33 2 Sda. Sda. Sda. 3 7.0 7800 2.31 225 225 22950 102.00 255.00 3 Sda. Sda. 20/12/2011 7 7.0 7824 2.32 225 365 37230 165.47 254.56 4 Sda. Sda. Sda. 7 7.0 7765 2.30 225 380 38760 172.27 265.03 5 Sda. Sda. Sda. 7 7.0 7781 2.31 225 375 38250 170.00 261.54 Kuat Tekan Beton rata-rata = 257.09

## V. PENUTUP

## Kesimpulan:
Untuk volume 1 m3 beton dengan kekuatan k-250,maka diperoleh kebutuhan material sebagai berikut:
Berat total = 2330 kg
Air = 180 ltr
Semen = 327,3 kg
Agregat Halus = 875 kg
Agregat Kasar = 947,7 kg

## Saran:
Untuk  mengembangkan  beton  yang  yang  sesuai  dengan  kekuatan  yang  diinginan akan  memerlukan  banyak  pengujian,  oleh  karena  itu  teruslah  melakukan  penilitian  guna tercipta hasil yang memuaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Dinas Bina Marga Garut; 2011; Analisis Kuat Tekan Beton.
[2] Ganjar Jojon Jauhari ; 2011; Buku Teknologi Bahan; Garut.
[3] SNI 03-2847-2002; 1995; Tata Cara Perhitungan Sstruktur Beton Untuk Bangunan Gedung.
[4] Sunggono kh; 1995; Buku Teknik Sipil; Penerbit Nova; Bandung.